20 
P. Kaemmerer, Versuch zu einer neuen Deutung 
suchung vor. Das größte (I) hat die in Fig. 2 gezeichnete 
Grundfläche und eine Höhe von durchschnittlich 0,9 cm. Die 
Lamellenbreite schwankt zwischen reichlich 3 mm und 1 mm. 
Außer der Ober- und Unterfläche bieten auch die nach AC und 
AB geschnittenen Seitenflächen die WiDMANNSTÄTTEN’schen Figuren 
dar. Der Taenit begleitet in ganz schmalen Bändchen den Kamazit ; 
stellenweise ist er gar nicht zu Anden. Risse linden sich nach 
allen Lamellenrichtungen hie und da ; das System der Lamellen 
ist nicht ganz ungestört und macht einen sehr groben Eindruck. 
Wesentlich das gleiche gilt von dem Stück II, das ein Teil- 
stiick von I zu sein scheint, den Begreuzungsflächen nach zu ur- 
teilen. Seine Grundfläche ist nur viel kleiner (Fig. 3) und es hat 
fünf künstliche Flächen mit WiDMANNSTÄTTEN’schen Figuren. 
Das Stück III ist eine anders als die vorigen orientierte Platte 
mit lauter künstlichen Seitenflächen, von denen zwei zur Ober- 
fläche schief, zwei nahezu senkrecht gehen. Den Grundriß zeigt 
Fig. 4. Die Höhe ist etwa 5 mm. 
Wo die Grobheit der Lamellen die Winkelmessuug zu un- 
sicher machte, konnten mit Vorteil die zu den Lamellenspuren 
parallelen Liniensysteme in den Plessitfeldern als Ersatz heran- 
gezogen werden. 
Ich erwähnte oben, daß die Hauptfläche von I und II nahezu 
senkrecht steht zu einer in der einen Seitenfläche als Spur auf- 
tretenden Kante. Deutet mau diese Kante nach der neuen Auf- 
fassung als eine Dodekaederkante (die Kante c auf AB CD in 
Fig. 1), so muß nun die Hauptfläche einer Oktaederfläche parallel sein. 
Wird aber ein vollständiges Rhombendodekaeder nach einer 
Oktaederfläche geschnitten , so entstehen 6 Spuren verschiedener 
Richtung, von denen jede mit den benachbarten Winkel von 30° 
bildet. Da nun nach unserer Annahme die Zone einer der Haupt- 
achsen fehlen soll, so erhält man in diesem Falle nur vier Spuren- 
richtungen, die der Reihe nach die Winkel 60°, 30°, 6 0°, 
30° miteinander bilden. Diese vier Spuren zeigen sich nun tat- 
sächlich auf der Hauptfläche des Eisens. Da diese, wie erwähnt, 
Fig. 3. Grundriß des Eisens II 
mit Lamellenspuren. 
Fig. 4. Grundriß des Eisens III 
mit Lainellenspuren. 
